( 566 ) 



potasse. La régularité de cristallisation que nous constatons actuellement, 

 après des essais bien nombreux, est due surtout à la conduite du feu qui 

 détermine la réaction chimique et qui la fait varier suivant la température. 



» Les cristaux de rubis que nous produisons aujourd'hui sont bien 

 différents de ceux que nous avons obtenus dans nos recherches précé- 

 dentes. 



» Les premiers, surtout ceux que'nous avons montrés en 1877, étaient 

 souvent lamelleux et friables; ils avaient peu d'épaisseur et prenaient 

 naissance dans une gangue vitreuse qui retenait les cristaux et rendait 

 leur purification presque impossible. Aussi ces rubis ne présentaient pas à 

 l'analyse une composition constante. 



') Aujourd'hui ce n'est plus dans une masse vitreuse que se forment nos 

 cristaux : c'est dans une gangue poreuse et friable qu'ils s'engendrent; 

 nous les trouvons à l'état de pureté dans des géodes qui sont remplies de 

 rubis. Il est curieux, comme le prouvent les échantillons que nous mon- 

 trons à l'Académie, de voir des rubis sortir, avec leur belle couleur rose 

 et leur cristallisation parfaite, d'une gangue blanche qui les a formés. 



» M. Des Cloizeaux, qui a bien voulu examiner dans notre laboratoire 

 la production de nos rubis, nous disait, avec une bienveillance parfaite, 

 que les produits qui sortent de nos creusets lui rappelaient complètement 

 la formation naturelle des minéraux. 



» La séparation de nos rubis cristallisés d'avec leur gangue poreuse et 

 friable ne présente aucune difficulté : il suffit, comme nous allons le faire 

 devant l'Académie, de jeter le produit de la calcination dans un flacon 

 rempli d'eau et d'agiter vivement; la gangue, qui est légère, reste en sus- 

 pension dans l'eau, tandis que les rubis, en raison de leur poids, tombent 

 immédiatement au fond du vase. Nous opérons ainsi la séparation des 

 rubis par un simple lavage, qui n'est pas sans analogie avec celui qui est 

 employé pour les diamants. Cette séparation par l'eau est souvent suffi- 

 sante pour obtenir des rubis d'une pureté absolue et rend inutile leur 

 purification par les acides. 



» Les rubis, étant une fois produits dans les conditions que nous avons 

 indiquées, sont toujours rhomboédriques et complètement comparables aux 

 rubis naturels. En les soumettant à l'analyse, nous avons constaté d'abord 

 qu'ils ne retenaient pas de traces de baryte et qu'ils étaient formés par de 

 l'alumine pure colorée par des traces de chrome. Leur forme cristalline est 

 régulière; leur éclat est réellement adamantin; ils présentent la belle cou- 

 leur du rubis; leur transparence est absolue, ils ont la dureté du rubis 



